Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 569 



Mikroskopischer Charakter i). Gefäße sehr zahlreich, einzeln 

 oder in Gruppen (bis zu 7), meist 0,07 — 0,08 mm weit, teils mit ein- 

 facher, teils mit leiterfürmiger Durchbrechung der Gliedenden ; im letzteren 

 Falle oft nur eine Spange vorhanden, häufig aber auch 4 — 5 (bis zu 

 12) solcher, kaum 2,8 pi dick, meist 8 — 14 [x voneinander entfernt. 

 Hoftüpfel der Gefäße queroval, mit schmalen, quergestellten Porenspalten. 

 Markstrahlen 2 — 12 Zellen (0,03 — 0,17 mm) breit und meist 20 bis über 

 70 Zellen (0,25 — 1,7 mm) hoch, nicht selten in kurzen Längsreihen, ihre 

 Zellen rundlich, derbwandig, 9 — 28 \i hoch, in einzelnen Kristalle von 

 Kalziumoxalat. Fasertrache'iden und Sklerenchymfasern als Grundmasse. 

 Strangparenchym an den Gefäßen tmd in den Spätholzgrenzen. Meist 

 ohne Thyllen. 



Ein gutes Werkholz, sehr geeignet zu Einlegearbeiten 2), nach T. F. 

 Hanausek auch zur Papiererzeugung gut verwendbar. Von großer 

 Heizkraft. 



Anmerkung. Das als »Sykamore« im Handel vorkommende 

 Holz ist oft durch gleichmäßig rotbraune Färbung ausgezeichnet, 

 die es wohl durch Dämpfung erhalten hat, erscheint dann durch die 

 Markstrahlen sehr auffallend gemustert. 



Über »Australische Platane« siehe unter Nr. 24. 



40. Das Holz des Birnbaumes. 



Der Gemeine Birnbaum, Pirus communis L. (Fam. Pomoideen, 

 siehe p. 392), ist durch Mittel- und Südeuropa bis nach Vorderasien und 

 Sibirien verbreitet. 



Holz zerstreutporig, gleichmäßig rötlich, im gesunden Zustande 

 ohne gefärbten Kern, doch häufig mit Markfleckchen; Gefäße und Mark- 

 strahlen unkenntlich. Im Längsschnitt sehr gleichmäßig dicht, glanzlos. 

 Mittelschwer (spez. Lufttrockengewicht 0,71—0,73), etwas hart, schwer- 

 spaltig, wenig elastisch, im Trocknen ziemlich dauerhaft. 



Mikroskopischer Charakter^). Gefäße zahlreich, meist einzeln, 

 ziemlich gleichmäßig verteilt, 0,05 — 0,08 mm weit, mit einfacher Durch- 

 brechung der Gliedenden, ohne Schraubenleistchen. Markstrahlen 

 zahlreich, 13 — 16 per Millimeter Querschnittsöäche*), meist zwei (bis drei) 

 Zellen breit und 0,17 — 0,50 (ausnahmsweise auch bis 0,80) mm hoch, 



1) Vgl. auch T. F. Hanausek im »Papier-Fabrikant«, 4, 1914, p. 3, 



2) Siehe P. Krais, Gewerbliche Materialkunde, I, p. 611. 



3) Vgl. hierzu auch Burgerstein, Vergleichend-histologische Untersuchungen 

 des Holzes der Pomaceen. Sitzgsbcr. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien, Math.-nat.-Cl., CIV, 

 Abt. 1, 1895. 4) Ebenda, p. 46 [768]. 



